CÉLESTITE 
107 
Dureté. 3, à 3,5. 
Densité. 3,95 k 3,97 ; 3,991 (Ville-sur-Saulx, M. Stôber.) 
Coloration et éclat. La célestite est d'ordinaire incolore ; la couleur 
bleue n’est pas rare ; elle n’apparaît souvent que dans les gros cristaux 
•l une géode, dont les petits sont incolores. Le minéral peut être blanc 
°u d’un gris verdâtre, rougeâtre, noir (inclusions argileuses). Poussière 
blanche. Transparente, translucide ou opaque. Lclat vitreux, passant 
au nacré. 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques parallèle à g' (010). 
Bissectrice aiguë positive (n g ) perpendiculaire à h 1 (v. lîg. 1 0 bis p. 54). 
n g _ 1,63092 Arzruni (D) 
nu - 1,62367 1 ,62352 (Brousseval, Stôber). 
n» = 1,62198 
ng _ np = 0,00794 d’où 2V= 51»12' et 2 E = 89» 6' 
L’écartement des axes optiques augmente avec la chaleur. 
Pléochroïsme . La célestite bleue est pléochroïque, mais cette pro- 
priété n’est visible que dans des lames de quelques millimètres 
^ épaisseur. Le maximum d’absorption a lieu suivant ilp . 
Composition chimique. La formule SrSO’ 1 correspond à la composition 
( rt ) i b) célestite du Djebel Kebbouch par M. Pisani (in Termier, op. cit.j. 
a b 
SO 3 43,6 43,40 
SrO 56,4 56,20 
CaO » 0,40 
100,0 100,00 
La célestite est souvent pure ; elle peut contenir des traces de calcium 
( Ca lciocéIest.ite), de baryum ; les types de passage à la barytine 
(^ a rytocélestite ) se rapprochent plus de ce minéral que de la célestite. 
Essais pyrognostiques. Au chalumeau, décrépite, fond en une perle 
blanche (avec réaction alcaline), et colore la flamme en rouge pourpre. 
*^ u feu réducteur, sur le charbon, le minéral est réduit en une masse 
peu fusible, qui, traitée par l’acide chlorhydrique et l’alcool , communique 
^ L flamme de celui-ci une couleur rouge pourpre ; les autres réactions 
Pyrognostiques sont celles de la barytine. A peine soluble dans les acides. 
Altérations. La célestite se rencontre transformée en calcite et ce 
s °ot des pseudomorphoses de ce genre (Dx) qui constituent le minéral 
r *° Sangershausen (Thuringe) appelé autrefois natrocalcite et successi- 
Ve ment rapporté à la gay-lussite, au gypse, etc. ; des pseudomorphoses 
f le ce genre se trouvent à Paris (p. 125, fig. 28). 
